标题：活性炭口罩
分类
定义口罩的分类方法有多种，通常我们按其结构与工作原理，分为两大类：空气过滤式口罩与供气式口罩。
空气过滤式口罩或简称过滤式的口罩的工作原理是使含有害物的空气通过口罩的滤料过滤进化后再被人吸入。
供气式口罩是指将与有害物隔离的干净气源，通过动力作用如空压机、压缩气瓶装置等，经管及面罩送到人的面部供人呼吸。
必要性
健康呼吸，你需要活性炭口罩
一、在刚装修好的写字楼工作，充满着甲醛、苯等有毒气体，您需要一个活性炭防毒口罩来保护您
二、在拥挤的公交车上，呼吸着充满病菌的空气，你需要一个活性炭口罩。活性炭口罩图册(7张)
三、城市中拥堵的街道上，弥漫的汽车尾气让你窒息，你需要一个活性炭口罩
四、乔迁刚刚装修的新居，快乐的心情也难以抵挡刺鼻的甲醛味道，你需要一个活性炭口罩
五、呼吸系统疾病患者，对空气污染更加敏感，活性炭口罩可以提高防护能力，有利于疾病的康复。
其主要特点
1.防毒、除臭、滤菌、阻尘等功效。
2.特别适用于含有有机气体、酸性挥发物、农药、SO2、Cl2等刺激性气体的场合，防毒、除臭效果显著。
3.能有效防止普通口罩不能起作用的5&micro;m以下的飘尘以及由呼吸道传播的多种病菌，是医疗事业、化工事业、喷涂车间、皮革行业、及环卫单位的理想防护用品。
4.活性炭口罩可有效阻隔空气中的苯、氨、甲醛、异味、恶臭等有害气体，保障人体健康，比一般的普通口罩有更强大的吸附性.对于有害的气体、液体的过滤作用是普通口罩的30倍。
5.口罩内真装活性碳素钢纤维滤片，可在高污染环境中有效拦截有害物质，提高吸及质量。同时口罩的呼吸阴力非常小。有了活性炭层的保护，用起来也安心。
6.具有独特的外型设计，可弯折鼻夹，保证口罩与脸部得到最佳密合。可折叠，易保存，自重轻，方便携带。
7.经济耐用，可重复使用，健康卫生。
活性炭
英文名称activated carbon
概述是一种黑色粉状，粒状或丸状的无定形具有多孔的碳，主要成分为碳，还含少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构，只是晶粒较小，层层间不规则堆积。具有较大的表面积（500～1000米2/克），有很强的吸附性能，能在它的表面上吸附气体、液体或胶态固体；对于气体、液体，吸附物质的质量可接近于活性炭本身的质量。其吸附作用具有选择性，非极性物质比极性物质更易于吸附。在同一系列物质中，沸点越高的物质越容易被吸附，压强越大温度越低浓度越大，吸附量越大。反之，减压，升温有利于气体的解吸。常用于气体的吸附、分离和提纯，溶剂的回收，糖液、油脂、甘油、药物的脱色剂，饮用水及冰箱的除臭剂，防毒面具中的滤毒剂，还可用作催化剂或金属盐催化剂的载体。早期生产活性炭的原料为木材、硬果壳或兽骨，后来主要采用煤，经干馏、活化处理后得到活性碳生产方法有：①蒸汽、气体活化法。利用水蒸气或二氧化碳在850～900℃将碳活化。②化学活化法。利用活化剂放出的气体，或用活化剂浸渍原料，在高温处理后都可得到活性炭。
结构活性炭具有微晶结构，微晶排列完全不规则，晶体中有微孔（半径小于20[埃]=10-10米）、过渡孔（半径20～1000）、大孔（半径1000～100000），使它具有很大的内表面，比表面积为500～1700米2/克。这决定了活性炭具有良好的吸附性，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。活性炭用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味，气体分离、溶剂回收和空气调节，用作催化剂载体和防毒面具的吸附剂。
物理特性活性炭是一种多孔径的炭化物，有极丰富的孔隙构造，具有良好的吸附特性，它的吸附作用藉物理及化学的吸咐力而成的，其外观色泽呈黑色。其成份除了主要的炭以外，还包含了少量的氢、氮、氧，其结构则外形似以一个六边形，由于不规则的六边形结构，确定了其多也体枳及高表面积的特点，每克的活性炭所具的有比表面相当于1000个平方米之多。
活性炭材质活性炭其主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等。而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性的活性质量及特其它特性是最好的，因其有最大的比表面。
活性炭的成本：
活性炭的成本如果按原料计算，最贵的属椰壳，其次是木质量和煤质，但活性炭的深加工层次可以很多，相同产品的深加工不同也会造成成本的很大差异，客户主要还是要根据自己的实际应用情况选择相对应的活性炭产品。
生产过程活性炭按生产方法可分物理水蒸气法和化学法生产，这里着重说一下物理水蒸气法的生产，一般生产分为两个过程，第一步，炭化，将原料在170 至600的温度下干燥，同量将其80%r有机组织炭化。第二步，活化，将第一步已炭化好的炭化料送入反应炉中，与活化剂和水蒸气反应，完成其活化过程，制成成品。在吸热反应过程中，主要产生CO及H2组合气体，用以将炭化料加热至适当的温度（800至1000度），除去其所有可分解物，产生丰富的孔隙结构及巨大的比表面积，使活性炭具有很强的吸附力。不同的原料生产的活性炭具有不同的孔径，其中以椰壳为原料的活性炭的孔径最小，木质活性炭的也孔径一般较大，煤质活性炭的孔径介于两者间。活性炭孔径一般分为三类：大孔：1千-1百万A过渡孔：20-1000A微孔：20A　根据以上特性可以看出，针对不同的吸附对象，需选用相应的活性炭，以做到最好的性价比，因此，一般在液相吸附中，应选用较多过渡孔径及平均孔径较大的活性炭。
活性炭再生粒状活性炭吸附容量耗尽后再生，常用的方法是加热法，废炭烘干后在850℃左右的再生炉内焙烧。颗粒活性炭每次再生约损耗5～10%，且吸附容量逐次减少。再生效率对活性炭滤池的运行费用（也就是对水处理成本）影响极大。
活性炭应用根据活性炭的吸附特点，活性炭主要用于除去水中的污染物、脱色、过滤净化液体、气体，还用于对空气的净化处理、废气回收（如在化工行业里对气体"苯"的回收）、贵重金属的回收及提炼（比如对黄金的吸收）。随着科学的发展，活性炭的用途也越来越广泛，随着国家对生态环境的重视，活性炭也了挥着越来越大的作用。
医药方面【别名】 活性炭 ，药用炭【外文名】Charcol 【适应症】 用于腹泻、胃肠胀气、食物中毒等。【用量用法】 口服：每次1．5～4g，1日2～3次，饭前服。亦可在服该品后再服硫酸镁，以排出有毒物质。【注意事项】 能吸附维生素、抗生素、磺胺类、生物碱、乳酶生、激素等，对蛋白酶、胰酶的活性亦有影响，均不宜合用。【规格】片剂：每片0．15g、0．3g、0．5g。
活性炭生产专利技术1.2.4毫米煤质载体活性炭及其用途
2.铂族金属催化剂载体专用活性炭制取方法
3.草本、庄稼植物裂解活性炭的制备与工艺
4.长效广谱杀菌活性炭
5.常温改性活性炭有机硫脱硫剂及制备
6.超低灰份高吸附值粒状活性炭及其制造方法
7.超高比表面积活性炭的制备
8.城市垃圾生产活性炭的方法及碳化炉
9.除去酒中苦味和异味的专用活性炭
10.从城市废物中制备活性炭的方法
11.大、中孔高性能活性炭的制备方法
12.稻壳灰联产水玻璃和活性炭
13.粉状活性炭再生技术及装置
14.复合材料载体活性炭棒及其制备方法
15.富含中孔的沥青基球状活性炭的制备方法
16.高比表面积活性炭的制备方法
17.高比表面积活性炭及制备方法
18.高堆重活性炭制造技术
19.高耐磨强度活性炭及其制备方法
20.高脱色性能颗粒活性炭的制备方法
21.高吸附性能活性炭的制备方法
22.果核壳制造高性能活性炭的方法
23.合成氨副产炭黑制粒状活性炭的方法
24.化学催化法生产优质活性炭
25.化学法生产木质无定形颗粒活性炭技术
26.化学法制造活性炭的液相炭化技术
27.活化料计重生产氯化锌法活性炭
28.活性炭处理硝基苯废水工艺中的活性炭再生方法及其设备
29.活性炭的活化方法与设备
30.活性炭的再生方法
31.活性炭的再生方法 2
32.活性炭的制造方法
33.活性炭的制造方法2
34.活性炭及其制造方法
35.活性炭降氟剂及其制造方法
36.活性炭精脱硫剂及制备
37.活性炭强制放电再生技术及其装置
38.活性炭商品化后处理的方法
39.活性炭生产方法
40.活性炭生产用复合活化剂
41.活性炭制备方法
42.活性炭制造的设备及方法
43.剑麻茎基活性炭的制备方法
44.糠醛渣活性炭及其用于消除与回收烟气中二氧化硫
45.苛化煮解稻壳灰制备的高活性炭及其制备方法
46.垃圾分离分类生产活性炭的方法
47.垃圾焚烧炉耦合活化炉制备高表面活性炭的方法 
48.利用废轮胎裂解再生的碳粉制成活性炭的方法
49.利用副产炭黑生产脱硫脱硝的活性炭
50.利用秸秆和锯屑制造车用活性炭的方法
51.利用酒糟制造活性炭的方法
52.利用炭黑制备活性炭的方法
53.利用新型碳质原料制备活性炭的方法
54.沥青基球状活性炭的制备方法
55.连续热挤铸活性炭柱的制备方法
56.粮质药品活性炭
57.磷酸法生产活性炭的方法与设备
58.煤制沸腾床载体活性炭及其制造方法
59.煤质VAC载体活性炭制造技术
60.煤质活性炭成型剂
61.酶解淀粉制糖粉末状活性炭的再生方法
62.木质褐煤制备活性炭 
63.旁热型活性炭再生装置及再生方法
64.旁热型活性炭再生装置及再生方法 2
65.青砖窑混烧制颗粒活性炭的方法
66.弱粘煤柱状活性炭的生产方法
67.石油沥青基活性炭及其制备方法
68.食用米制备高性能活性炭的方法
69.炭化炉直接生产活性炭的方法
70.添加金属无机盐制备沥青基球状活性炭的方法
71.脱除硫醇和硫醚的活性炭精脱硫剂及制备
72.脱硫活性炭的制备方法
73.脱硫脱硝活性炭及其生产方法
74.微波辐射法制造粉状活性炭
75.微波辐射烟杆固体废弃物制造活性炭的方法
76.微波再生载挥发性非极性有机物活性炭的方法
77.微球形活性炭及制备方法
78.乌桕籽壳颗粒活性炭及其制备方法
79.无粉尘活性炭的加工方法
80.五眼果核活性炭
81.吸附储存甲烷的活性炭的制备方法
82.压力溶气生物再生活性炭方法
83.一种成型活性炭及其制造方法
84.一种低酸溶灰值、酸溶铁值煤基活性炭的制备方法
85.一种酚醛树脂基球形活性炭的制备方法
86.一种高比表面积活性炭
87.一种高硫容浸渍活性炭干法脱硫剂
88.一种高密度高比表面活性炭的制备方法
89.一种高强度树脂基球状活性炭的制备方法
90.一种工业生产活性炭的方法
91.一种活性炭生产工艺
92.一种活性炭纤维表面改性的方法
93.一种活性炭纤维的再生方法
94.一种具有高脱硫率的活性炭纤维的制备方法
95.一种控制酚醛基活性炭纤维孔径分布的方法
96.一种控制活性炭孔结构的方法
97.一种利用白炭黑废渣生产活性炭的方法
98.一种煤基中孔活性炭制造方法
99.一种木质颗粒状溶剂回收用活性炭的制造方法
100.一种球状活性炭的制备方法
101、一种树脂基球状活性炭的制备方法
102、一种添加造孔剂制备球形活性炭的方法
103、一种无铬浸渍活性炭及其制备方法
104、一种用对苯二甲酸氧化残渣制备活性炭的方法
105、一种用无烟煤制造的不定型颗粒活性炭及其制造方法
106、一种用于储存甲烷的活性炭的制备方法
107、一种由锅炉烟灰生产活性炭的方法
108、一种载金活性炭的再生方法
109、一种载银活性炭的制备方法
110、一种制备活性炭的方法
111、一种制备活性炭的方法 2
112、一种中孔酚醛树脂基球形活性炭的制备方法 
113、一种中孔沥青基球状活性炭的制备方法
114、一种竹质活性炭生产工艺
115、以山楂核为原料制备饮料、油料及活性炭之工艺方法
116、用稻壳灰炭制取水玻璃及副产品活性炭的方法
117、用苦楝树果壳制造活性炭的方法　 　
118、用石油焦制造活性炭
119、用薯干发酵柠檬酸废渣制活性炭的方法
120、用水煤浆制造活性炭的方法
121、用添加剂制造活性炭
122、用椰渣制造活性炭的方法
123、由沥青制备超高比表面积活性炭的方法
124、由煤矸石制备硅胶-活性炭复合吸附剂
125、由煤制造颗粒状活性炭的方法
126、由石油焦制备高比表面积活性炭的方法 
127、由竹质原料制备活性炭的方法
128、玉米芯糠醛渣制造颗粒活性炭
129、造纸废水制造活性炭的综合处理方法
130、粘胶纤维活性炭的制备方法
131、直接用炭制造的活性炭蜂窝体
132、直立炉生产活性炭的方法
133、制备活性炭的方法
134、制取无定型白炭黑和活性炭新工艺
135、制作超级电容器电极的活性炭制备方法
136、中孔发达的活性炭的制备方法
137、中孔微孔发达煤质颗粒活性炭及其生产方法
吸附性吸附性质是活性炭的首要性质。活性炭具有像石墨晶粒却无规则地排列的微晶。在活化过程中微晶间产生了形状不同、大小不一的孔隙，假定活性炭的孔隙是圆筒孔形状，按一定方法计算孔隙的半径大小可分为二类：
⑴按IUPAC分：
微孔 <1.0nm
中孔 1-25nm
大孔 >25nm。
⑵按习惯分：
微孔 <150nm
中孔 150-20 000nm
大孔 >20 000nm。
由于这些孔隙，特别是微孔提供了巨大的表面积。
微孔的孔隙容积一般只有0.25-0.9mL/g，孔隙数量约为1020个/g，全部微孔表面积约为500-1500m2/g，通常以BET法测算，也有称高达3500-5000 m2/g的。活性炭几乎95%以上的表面积都在微孔中，因此除了有些大分子进不了外，微孔是决定活性炭吸附性能高低的重要因素。中孔的孔隙容积一般约为0.02-1.0mL/g，表面积最高可达几百平方米，一般只有活性炭总蚕种的约5%。其作用能吸附蒸汽，并能为吸附物提供进入微孔的通道，又能直接吸附较大的分子。
大孔的孔隙容积一般约为0.2-0.5 mL/g，表面积只约0.5-2 m2/g，其作用一是使吸附质分子快速深入活性炭内部较小的孔隙中去；二是作为催化载体时，催化剂常少量沉淀在微孔内，大都沉淀在大孔和中孔之中。
所提的活性炭表面积理应包括内表面积和外表面积，事实上吸附性质主要来自巨大的内表面积，因此不能误认为：把活性炭研碎磨细会明显提高表面积从而提高吸附力。
很多吸附是可逆的物理吸附，即被吸附物为流体，在一定温度和压力下被活性炭吸附，在高温低压下被吸附物又解吸出来，活性炭内表面恢复原状。这是广泛应用的物理吸附，学术上又称为范德华吸附。
化学性活性炭的吸附除了物理吸附，还有化学吸附。活性炭的吸附性既取决于孔隙结构，又取决于化学组成。
活性炭不仅含碳，而且含少量的化学结合、功能团开工的氧和氢，例如羰基、羧基、酚类、内酯类、醌类、醚类。这些表面上含有的氧化物和络合物，有些来自原料的衍生物，有些是在活化时、活化后由空气或水蒸气的作用而生成。有时还会生成表面硫化物和氯化物。在活化中原料所含矿物质集中到活性炭里成为灰分，灰分的主要成分是碱金属和碱土金属的盐类，如碳酸盐和磷酸盐等。
这些灰分含量可经水洗或酸洗的处理而降低。
活性炭中无机物成分，从表3-1四种粉炭商品的分析，可见一斑。（附表略）
催化性活性炭在许多吸附过程中伴有催化任凭，表现出催化剂的活性。例如活性炭吸附二氧化硫经催化氧化变成三氧化硫。
由于活性炭有特异的表面含氧化合物或络合物的存在，对多种反应具有催化剂的活性，例如使氯气和一氧化碳生成光气。
由于活性炭和载持物之间会形成络合物，这种络合物催化剂使催化活性大增，例如载持钯盐的活性炭，即使没有铜盐的催化剂存在，烯烃的氧化反应也能催化进行，而且速度快、选择性高。
由于活性炭具有发达的细孔结构、巨大的内表面积和很好的耐热性、耐酸性、耐碱性，可作为催化剂的载体。例如，有机化学中加氢、脱氢环化、异构化等的反应中，活性炭是铂、钯催化剂的优良载体。
机械性下载几个项目表示活性炭的机械性，为活性炭的应用者，尤其为大量的工业应用者所重视。
⑴粒度：采用一套标准筛筛分法，求出留在和通过每只筛子的活性炭重量，表示粒度分布。
⑵静观密度或堆密度：饮食孔隙容积和颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。
⑶体积密度和颗粒密度：饮食孔隙容积而不饮食颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。
⑷强度：即活性炭的耐破碎性。
⑸耐磨性：即耐磨损或抗摩擦的性能。
这些机械性质直接影响应用，例如：密度影响容器大小；粉炭粗细影响过滤；粒炭粒度分布影响流体阻力和压降；破碎性影响使用寿命和废炭再生。
制造4.1 原料
几乎所有含碳材料都可用来征税活性炭，例如木材、锯屑、泥炭、稻草等含纤维素材料通常仅以化学品活化法处理。有使用稻草和玉米秆的蹭试验，也有以豆渣为原料用碳酸钾的活化制成活性炭。
虽然通常在气体活化法中先要把原料炭化，但是国外公司有用泥炭直接气体活化，而不以蹭的炭化的报道。
很适用于气体活化法的原料是木炭、坚果壳炭、褐煤或泥炭制得的焦炭。
4.2 活化
制造活性炭的关键工艺是活化。由于所用活化剂的不同，可分为两类方法：
⑴用氯化锌或磷酸等化学品为活化剂的化学品活化法；
⑵用水蒸气或二氧化碳等为活化剂的气体活化法。
前者称为化学活化法，后者称为物理活化法。其实两类活化过程都各自民生质的变化，都是化学变化的过程。
4.2.2化学品活化法
（一） 氯化锌活化法
以化学品氯化锌为活化剂。
将0.4-0.5份氯化锌浓溶液和1份泥炭或锯屑混合，在转炉中干燥，加热到600-700℃，成品以酸洗和水洗回收锌盐。有时化学品活化后继续进行水蒸气活化，藉以增加大量的细孔。
氯化锌活化的活性炭具有较多大也。虽然这是有效和简单的方法，但因锌化合物化合物的环境污染而渐衰。
（二） 磷酸活化法
以化学品磷酸为活化剂。
炭化的或未炭化的含碳物作起始原料。例如将研细的锯屑和磷酸混成浆状，在转炉中干燥，加热到400-600℃。萃取回收磷酸，有时中和后回收磷酸盐。干燥得活性炭，一般较氯化锌法的活性炭具有更细的细孔。
也可采用磷酸和水蒸气联合活化法。近年磷酸活化法趋向广泛应用，磷酸回收等革新未见发表。
（三） 氢氧化钾活化法
以化学品氢氧化钾为活化剂。
将含碳原料以熔融的无水氢氧化钾处理，激烈的反应产生非常高的多孔性，比表面积可高达3000m2/g。
（四） 其他化学品活化法
硫酸、硫化钾、氯化铝、氯化铵、硼酸盐、硼酸、氯化钙、氢氧化钙、氯气、氯化氢、铁盐、镍盐、硝酸、亚硝气、三氧化二磷、金属钾、高锰酸钾、金属钠、氧化钠和二氧化硫均可用于活化。
4.2.2气体活化法
以水蒸气、二氧化碳或两者混合气体为活化剂，将含碳物料和气体在转炉或者沸腾炉内，在800-1000℃高温下进行碳的氧化反应，制成细孔结构发达的活性炭。
水蒸气、二氧化碳和碳的反应是吸热反应，而氧和碳的反应是很强的放热反应，因此炉内反应温度难以控制，尤其要避免局部过热，防止不均匀活化更难，故氧或空气不宜作为活化剂。有时使用空气和水蒸气的混合气体，用碳的燃烧作为热源。多数情况下用烟道气和水蒸气的混合气体，由于不可避免地会混入少量氯气，造成水蒸气、二氧化碳和氧气三种气体同时参与活化。
值得注意：在混合气体中少量的氧会使活性炭具有很大的孔隙。氧与碳的作用速度百倍于二氧化碳，而且因钾盐存在而大增，因此含钾的原料在含氧的气体中会剧烈反应，以致发生失控的燃烧而不是活化。
各种少量化合物，例如碱金属和碱土金属的盐类，几乎全部氯化物、硫酸盐、醋酸盐和碳酸盐，还有大多酸类和氢氧化物，在气体活化中具有催化加速作用。工业上常用的催化剂是氢氧化钾和碳酸钾，用量在0.1%到5%之间。以固态催化剂和含碳物料混合，或以溶液加入，或成型低温炭化。
如果烟煤中加碱金属盐类活化，那么不单用水蒸气活化，而要用含二氧化碳的混合气体活化。
4.3活化炉：活化炉的型式很多。国外活性炭制造工厂采用的炉型主要有竖炉、转炉和流化床炉等。
⑴竖炉：原由几个简单垂直的燃烧室构成，室壁砌以耐火砖。后来改进混料，又设法控制炉内气流的方向、速度和温度。该炉还可用来再生回收炭。
⑵转炉：是最通用的卧式活化炉。
⑶流化床炉：又称沸腾床炉，是固体粒子补充流体吹成悬浮状态，气固之间传热、传质速率快，但粒子磨损大，以前常以间歇法生产粉炭，现已民展成连续生产，并能制成而磨的粒炭。
中国目前常用的活化炉
主要有：
⑴斯列普炉：又称鞍式炉，因其活化带的耐火砖是马鞍型，原为法国专利，20世纪50年代由原苏联引进中国。后经一系列改进，成为中国目前生产颗粒状活性炭的最主要炉型。
活化气体：水蒸气。
主要优点：连续生产、产量大、质量高、过热蒸汽温度高、稳定、不需外部供热。
主要问题：对原料要求高、造价高、技术要求高、维修费用大。
⑵焖烧炉：
活化气体：燃煤所产生的高温烟道气。
主要优点：简单投资省。
主要问题：耗燃料多、活化不均匀、劳动强度大、粉尘大。
⑶土耙炉：
活化气体：水蒸气（空气）
主要优点：最简易炉型。
主要问题：得率低、质量不高、原始作坊式、污染环境。
⑷多管炉：
活化气体：水蒸气
主要优点：不需燃料、稳定、易控制、产量较大。
主要问题：活化不均匀、炭质量不高、过热蒸汽温度低、耐火管易损坏、投资较大。
⑸回转炉：
活化气体：烟道气、水蒸气
主要优点：连续操作、活化较均匀、适合生产气相活性炭。
主要问题：设备庞大、热效率差、耗燃料、成品质量较低。
⑹沸腾炉
活化气体：空气、水蒸气。
主要优点：气固接触好、活化均匀、机械化占地面积小。
主要问题：间歇生产、易结渣影响正常操作、耗燃料。
⑺多层耙式炉
活化气体：烟道气、水蒸气。
主要优点：国外引进大型设备、活化强度大、产量大。适应多种产品。
主要问题：投资大、技术要求高、操作费用较高。
此外，还有多管沸腾炉、外溢流式沸腾炉、旋流喷动活化炉、隧道窑活化炉、斜板式活化炉、等。
4.4 后处理
去杂：活化时加过催化剂如氯化锌、磷酸、碳酸钾的活性炭常用酸洗或用水洗处理，以减少各种化合物含量。
低灰分活性炭可用水、盐酸或硝酸洗涤，去除一些杂质。用于精细化学品、药物、催化剂、催化剂载体的活性炭，需要特殊的充分洗涤。
浸渍：活性炭的浸渍是针对特定用途的一种后处理。
⑴用于防护毒气的活性炭铜盐和铬盐浸渍。
⑵用于去氮的活性炭以锌盐浸渍。
⑶用于从含氧气体中去硫化氢、从废气中去汞蒸气的活性炭以碘化合物处理。
⑷用于提取核装置发生的放射性甲基碘和其他气体的活性炭也以碘化合物处理。
⑸用于将硫化氢和甲醛氧化为无毒物的活性炭以二氧化锰浸渍。高温下甲醛不氧化到甲酸，而直接生成二氧化碳。
⑹用于从低氧的气体混合物中除去二价化合物的活性炭以铁盐浸渍，再加热转变为三价的氧化铁。
⑺用于从天然气、氢气和其他气体中消除汞蒸气的活性炭以元素硫处理。
⑻用于饮用水净化的活性炭以银盐浸渍。
⑼用于各种目的的催化剂的活性炭以贵金属化合物浸渍。例如涂钯的活性炭是典型的氢化催化剂。
⑽用于矿物油中硫醇的氧化的活性炭以酞菁钴浸渍。
活性炭活性炭国家标准
1 GB/T 7702.10-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 苯蒸气 氯乙烷蒸气防护时间的测定 
2 GB/T 7702.6-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 亚甲蓝吸附值的测定
3 GB/T 7702.7-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 碘吸附值的测定
4 GB/T 7702.8-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定 
5 GB/T 7702.9-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 着火点的测定 
6 GB/T 20449-2006 活性炭丁烷工作容量测试方法 
7 GB/T 20450-2006 活性炭着火点测试方法 
8 GB/T 20451-2006 活性炭球盘法强度测试方法 
9 GB/T 13803.2-1999 木质净水用活性炭 
10 GB/T 13803.1-1999 木质味精精制用颗粒活性炭 
11 GB/T 13803.3-1999 糖液脱色用活性炭 
12 GB/T 12496.4-1999 木质活性炭试验方法 水分含量的测定 
13 GB/T 12496.5-1999 木质活性炭试验方法 四氯化碳吸附率（活性）的测定 
14 GB/T 12496.16-1999 木质活性炭试验方法 氯化物的测定 
15 GB/T 17665-1999 木质颗粒活性炭对四氯化碳蒸气吸附试验方法 
16 GB/T 12496.12-1999 木质活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定 
17 GB/T 13803.4-1999 针剂用活性炭 
18 GB/T 12496.9-1999 木质活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定 
19 GB/T 12496.19-1999 木质活性炭试验方法 铁含量的测定 
20 GB/T 12496.10-1999 木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定 
21 GB/T 12496.13-1999 木质活性炭试验方法 未炭化物的测定 
22 GB/T 12496.6-1999 木质活性炭试验方法 强度的测定 
23 GB/T 12496.15-1999 木质活性炭试验方法 硫化物的测定
24 GB/T 12496.17-1999 木质活性炭试验方法 硫酸盐的测定 
25 GB/T 12496.2-1999 木质活性炭试验方法 粒度分布的测定 
26 GB/T 12496.20-1999 木质活性炭试验方法 锌含量的测定
27 GB/T 12496.7-1999 木质活性炭试验方法 PH值的测定 
28 GB/T 12496.11-1999 木质活性炭试验方法 硫酸奎宁吸附值的测定 
29 GB/T 12496.14-1999 木质活性炭试验方法 氰化物的测定 
30 GB/T 12496.8-1999 木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定 
31 GB/T 12496.18-1999 木质活性炭试验方法 酸溶物的测定 
32 GB/T 12496.1-1999 木质活性炭试验方法 表观密度的测定 
33 GB/T 12496.21-1999 木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定
34 GB/T 13803.5-1999 乙酸乙烯合成触媒载体活性炭 
35 GB/T 12496.22-1999 木质活性炭试验方法 重金属的测定 
36 GB/T 12496.3-1999 木质活性炭试验方法 灰分含量的测定 
37 GB/T 7702.21-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--比表面积的测定 
38 GB/T 7702.18-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--焦糖脱色率的测定 
39 GB/T 7701.7-1997 高效吸附用煤质颗粒活性炭 
40 GB/T 7702.20-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--孔容积的测定 
41 GB/T 7702.9-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--着火点的测定 
42 GB/T 7702.16-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--PH值的测定 
43 GB/T 7702.15-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--灰分的测定 
44 GB/T 7702.12-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--氯乙烷蒸气防护时间的测定
45 GB/T 7701.3-1997 触媒载体用煤质颗粒活性炭 
46 GB/T 7702.19-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--四氯化碳脱附率的测定 
47 GB/T 7702.11-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--苯蒸气防护时间的测定
48 GB/T 7702.2-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--粒度的测定
49 GB/T 7702.14-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--饱和硫容量的测定
50 GB/T 7702.1-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--水分的测定
51 GB/T 7702.10-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--防护时间的测定